— 212 — 
Anomalie ottiche sono rare: Mierisch (20) ne ha osservale analoghe a quelle 
del granato. Secondo Mierisch, la sodalite contiene spesso inclusioni, talvolta nu- 
merose, con cubi di cloruro sodico, pori di gas e sovente delle bellissime vetrose. 
In alcune parti, Mierisch ha notato una polvere nera, in qualche caso non risol- 
vibile nemmeno con forti ingrandimenti, e formala da tavolette arrotondale o a netto 
contorno esagonale, ovvero da bastoncini costituiti da un unico minerale, che è 
probabilmente ilmenite. Spesso, poi, si osservano, nei cristalli di sodalite, augite, 
mica, apatite, ecc. 
Per gli indici di rifrazione si hanno le seguenti determinazioni : 
Mlì 1.4796 n^a. 1.4827 nri 1.4855 «v 1.496 Feussaer (17) Monte Somma 
1.4858 Tschihatscheff (19) M. Somma 
1.4835 Gaubert (23) Monte Somma 
1.4836 Zamboni ni (24) Blocchi rigettati 
del 1906 
1.4806 1.4840 1.4873 Zambonini: Un bellissimo cri- 
stallino accompagnante la faya- 
lite in un blocco rigettato del 1906. 
Di]rezza = 6: peso specifico 2,89 Borkovsky (2), 2,136 Rammelsberg (12). 
Comp. chimica. Soluzione solida dell'allumosilicalo Na Al Si Oi e di un cloro- 
silicato, che potrebbe essere quello ammesso da Brògger e Bàckstròm (22) 
NajAI .CI] . Al, (Si OJ3. 
La prima analisi I della sodalite del Monte Somma è dovuta a D. Borkovsky (2), 
ma è molto inesatta. Arfvedson(3) esegui un'analisi incompleta II eduna completa III: 
è strano che egli abbia considerato come meno esatti proprio i valori III, che sono, in- 
vece, più vicini a quelli ricavati dalle analisi posteriori. Rammelsberg (12) pubblicò 
l'analisi IV, Lemberg (18) la V e la VI. Un'analisi eseguita sotto la mia direzione dal 
dott. A. G. Miele su cristallini incolori di un blocco calcareo ha dato i risultati della 
colonna VII : 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Si 0, 
44.87 
33.75 
35.99 
38.12 
33.71 
34.86 
38.92 
A1,0, 
23.75 
35.50 
32.59 
31.68 
32.06 
29.36 
33.33 
Fe,0, 
0.12 
tr. 
CaO 
4.53 
0.68 
1.43 
Na,0 
27.50 
26.23 
26.55 
24.37 
20.04 
16.70 
23.62 
K,0 
1.20 
1.14 
CI 
3.76 
5.30 
6.69 
3.11 
1.82 
SO, 
5.06 
0.21 
H,0 
0.99 
0.84 
Na CI 
10.03 
Insol. 
5.43 
0.45 
100.00 
100.43 
100.86 
100.70 
99.25 
99.57 
Non si sa se il materiale dell'analisi V sia da considerarsi come una miscela isomorfa 
0 come una mescolanza di sodalite e haiiynite. 
Al cannello la sodalite fonde abbastanza facilmente in un vetro bolloso. Con gli acidi 
gelatinizza. 
